372 



im Grossen dargestellt und verwendet werden wird, nachdem es in 

 vielen Fällen die Kieselflusssäure ersetzen kann und das billigste 

 aller Kieselfluormetalle sein wird. Auch der ymstand wird hier in 

 Betracht kommen, dass der Transport dieses Salzes in Fässern be- 

 quemer und billiger sein wird, als jener der (namentlich wenig con- 

 centrirten) Kieselflusssäure, welche auf eiserne Keifen sehr zer- 

 störend einwirkt. 



II. Über das Vernickeln von Stahlobjekten vermittelst 



Ansieden. 



Zu meiuer diessbezüglichen Mittheilung (Sitzungsberichte für 

 1876) muss ich auf Grund meiner neuesten Erfahrungen folgendes 

 hinzufügen. Manche Stahlobjekte, namentlich solche von gehärtetem 

 Stahl, widerstehen dem Vernickeln nach der beschriebenen Methode 

 so, dass sie stundenlanges Kochen erfordern, was sehr unbequem ist. 

 Die Vernickelung kann aber sicher und schon binnen einer halben 

 Stunde erzielt werden, wenn eine concentrirte Chlorzink- 

 lösung angewendet wird. Der Siedepunkt einer solchen liegt so hoch, 

 dass jene Temperatur erreicht wird, welche die Zersetzung des Nickel- 

 salzes durch Stahl erfordert. Um das Eintrocknen des Vernickelungs- 

 bades zu verhindern, muss man zeitweilig etwas Wasser hinzufügen. 



Sonst gilt Alles was ich daselbst angegeben habe. Es ist 

 durchaus nothwendig die abgewaschenen vernickelten Gegenstände 

 vor dem Putzen etwa 12 Stunden lang in Kalkmilch liegen zu lassen, 

 weil sonst Chlorzink asschwitzt und das Objekt rostet! 



Es liegt nahe zu versuchen, ob nicht unter Anwendung eines 

 höheren Druckes, z. B. bei Anwendung eines passenden Dige- 

 stors durch Steigerung der Temperatur ein verdünntes Vernickelungs- 

 bad nicht dieselben Dienste leisten würde, ich selbst hatte noch keine 

 Gelegenheit diesen Versuch anstellen zu lassen. Schliesslich bemerke 

 ich noch, dass das Ansehen der mittelst der concentrirten Chlorzink- 

 lösung unter Zusatz der genügenden Menge Nickelsulfat vernickelten 

 Stahlobjekte bei Allen, denen selbe vorgelegt wurden, Beifall gefun- 

 den hat. 



III. Zur Kenntniss der Znsammensetzung des Cerits von 



Bastnäs. 



Bei der wiederholten Aufarbeitung des Cerits von Bastnäs, die 

 zu verschiedenen Zeiten vorgenommen wurde, habe ich stets mehr 



